SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE I9I7. 335 



entre les points critiques A et B et les constituants micrographiques. Ces 

 relations se trouvent vérifiées pour les aciers au nickel. Les aciers 

 contenant moins de 10 pour 100 de nickel ne montrent que le point A et 

 sont perlitiques. De 10 à 25 pour 100 ils n'ont que le point B et sont mar- 

 tensitiques. A 10 pour 100 ils ont les points A et B {fîg- i). Il y a donc 



Aciers au Nickel. 



NickelZ 



Austénite 



lieu de séparer les aciers dits irrherùhles en deux classes : i" de o à 10 

 pour 100 de nickel, les aciers perlitiques, qui sont ywewr/o- ow quasi -réver- 

 sibles; 2" de 10 à 25 pour too de nickel, les aciers martensitiques qui 

 constituent les aciers irréversibles à proprement parler. 



C'est donc à tort que, dans les diagrammes de points critiques publiés 

 jusqu'ici, on a figuré par une ligne continue la position des points critiques 

 des aciers peu carbures contenant moins de •->') pour 100 de nickel. 



Aciers au manganèse. — Les mêmes remarques, que nous venons de faire 

 pour les aciers au nickel, s'appliquent intégralement aux aciers au manga- 

 nèse relativement peu carbures (carbone <^ o, 1 pour 100) {fig. 2). 



De o à 3,5 pour 100 de manganèse, ces aciers sont perlitiques et à 

 point A. De '^,5 à II pour 100 ils sont martensitiques et à point B. En 

 outre, de 3,5 à 4 pour 100 il existe une région. intermédiaire dans laquelle 

 les aciers possèdent les deux points A et B et sont formés de troostile et de 

 martensite. 



